مدول خاص
سختی خاص تقریبی برای مواد مختلف

| جنس | مدول یانگ (GPA) | چگالی (g/cm3) | مدول یانگ  در چگالی؛  سفتی خاص  (106 m2s-2) | مدول یانگ در چگالی مجذور (103 m5kg-1s-2) | مدول یانگ در هر مکعب چگالی  (m8kg-2s-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فوم لاتکس، چگالی کم، فشرده سازی 10٪  | ۵٫۹×۱۰^−۷ | ۰٫۰۶ | ۹٫۸۳×۱۰^−۶ | ۰٫۰۰۰۱۶۴ | ۰٫۰۰۲۷۳ |
| فوم لاتکس، چگالی کم،  فشرده سازی 40٪ | ۱٫۸×۱۰^−۶ | ۰٫۰۶ | ۳×۱۰^−۵ | ۰٫۰۰۰۵ | ۰٫۰۰۸۳۳ |
| فوم لاتکس،  چگالی بالا،  فشرده سازی 10٪ | ۱٫۳×۱۰^−۵ | ۰٫۲ | ۶٫۵×۱۰^−۵ | ۰٫۰۰۰۳۲۵ | ۰٫۰۰۱۶۲ |
| فوم لاتکس، چگالی بالا، فشرده سازی 40٪ | ۳٫۸×۱۰^−۵ | ۰٫۲ | ۰٫۰۰۰۱۹ | ۰٫۰۰۰۹۵ | ۰٫۰۰۴۷۵ |
| آئروژل سیلیکا ، چگالی متوسط | ۰٫۰۰۰۳۵ | ۰٫۰۹ | ۰٫۰۰۳۸۹ | ۰٫۰۴۳۲ | ۰٫۴۸ |
| لاستیک (کرنش کوچک) | ۰٫۰۵۵±0.045 | ۱٫۰۵۵±0.145 | ۰٫۰۵۹±0.051 | ۰٫۰۶۳۴۵±0.05655 | ۰٫۰۶۷۹±0.0621 |
| فوم پلی استایرن منبسط شده  (EPS)، چگالی کم | ۰٫۰۰۱۳۷ | ۰٫۰۱۶ | ۰٫۰۸۶ | ۵٫۳۵ | ۳۳۴ |
| سیلیکا آئروژل، چگالی بالا | ۰٫۰۲۴ | ۰٫۲۵ | ۰٫۰۹۶ | ۰٫۳۸۴ | ۱٫۵۴ |
| فوم پلی استایرن منبسط شده  (EPS) با چگالی متوسط | ۰٫۰۰۵۲۴ | ۰٫۰۴۸ | ۰٫۱۱ | ۲٫۳ | ۴۷ |
| پلی اتیلن کم چگالی | ۰٫۲ | ۰٫۹۲۵±0.015 | ۰٫۲۱۵±0.005 | ۰٫۲۳۵±0.005 | ۰٫۲۵۵±0.015 |
| PTFE (تفلون) | ۰٫۵ | ۲٫۲ | ۰٫۲۳ | ۰٫۱۰ | ۰٫۰۴۷ |
| فوم آلومینیومی Duocel با  دانسیته 8 درصد | ۰٫۱۰۲ | ۰٫۲۱۶ | ۰٫۴۷۲ | ۲٫۱۹ | ۱۰٫۱ |
| فوم پلی استرین اکسترود شده (XPS)  با چگالی متوسط  (Foamular 400) | ۰٫۰۱۳۷۸۹ | ۰٫۰۲۸۹ | ۰٫۴۸ | ۱۶٫۵ | ۵۷۱ |
| فوم پلی استرین اکسترود شده (XPS) با چگالی بالا  (Foamular 1000) | ۰٫۰۲۵۵۱ | ۰٫۰۴۸۱ | ۰٫۵۳ | ۱۱ | ۲۲۹ |
| HDPE | ۰٫۸ | ۰٫۹۵ | ۰٫۸۴ | ۰٫۸۹ | ۰٫۹۳ |
| فوم مس دوسل با چگالی 8 درصد | 0.736 | ۰٫۷۱۷ | ۱٫۰۳ | ۱٫۴۳ | ۲ |
| پلی پروپیلن | ۱٫۲±0.3 | ۰٫۹ | ۱٫۳۳±0.33 | ۱٫۴۸±0.37 | ۱٫۶۵±0.41 |
| پلی اتیلن ترفتالات | ۲٫۳۵±0.35 | ۱٫۴۱۲۵±0.0425 | ۱٫۷±0.3 | ۱٫۱۷±0.23 | ۰٫۸۷۵±0.225 |
| نایلون | ۳٫۰±1.0 | ۱٫۱۵ | ۲٫۶±0.9 | ۲٫۲۵±0.75 | ۱٫۹۵±0.65 |
| پلی استایرن | ۳٫۲۵±0.25 | ۱٫۰۵ | ۳٫۱±0.2 | ۲٫۹۵±0.25 | ۲٫۸±0.2 |
| پلی پروپیلن دو محوره | ۳٫۲±1.0 | ۰٫۹ | ۳٫۵۶±1.11 | ۳٫۹۵±1.23 | ۴٫۳۹±1.37 |
| تخته فیبر با چگالی متوسط | ۴ | ۰٫۷۵ | ۵٫۳ | ۷٫۱ | ۹٫۵ |
| فوم تیتانیوم، چگالی کم | ۵٫۳ | ۰٫۹۹۱ | ۵٫۳۵ | ۵٫۴ | ۵٫۴۵ |
| فوم تیتانیوم، چگالی بالا | ۲۰ | ۳٫۱۵ | ۶٫۳۵ | ۲٫۰۲ | ۰٫۶۴ |
| شیشه فوم | ۰٫۹ | ۰٫۱۲ | ۷٫۵ | ۶۲٫۵ | ۵۲۱ |
| مس (Cu) | ۱۱۷ | ۸٫۹۴ | ۱۳ | ۱٫۵ | ۰٫۱۶ |
| برنج و برنز | ۱۱۲٫۵±12.5 | ۸٫۵۶۵±0.165 | ۱۳٫۰±2.0 | ۱٫۵۵±0.25 | ۰٫۱۸±0.03 |
| روی (Zn) | ۱۰۸ | ۷٫۱۴ | ۱۵ | ۲٫۱ | ۰٫۲۹ |
| چوب بلوط | ۱۱ | ۰٫۷۶±0.17 | ۱۵٫۵±3.5 | ۲۲٫۵±9.5 | ۳۴٫۰±20.0 |
| بتن (تحت فشار) | ۴۰±10 | ۲٫۴ | ۱۷±4 | ۶٫۹۵±1.75 | ۲٫۹±0.7 |
| پلاستیک  تقویت شده  با شیشه | ۳۱٫۶۵±14.45 | ۱٫۸ | ۱۸±8 | ۹٫۶۵±4.35 | ۵٫۴±2.5 |
| چوب کاج | ۸٫۹۶۳ | ۰٫۵۰۵±0.155 | ۲۰±6 | ۴۷±26 | ۱۲۰±89 |
| بالسا،  چگالی کم | ۱٫۴۱ | ۰٫۰۷۱ | ۲۰ | ۲۸۰ | ۳٬۹۴۰ |
| تنگستن (W) | ۴۰۰ | ۱۹٫۲۵ | ۲۱ | ۱٫۱ | ۰٫۰۵۶ |
| صنوبر سبز | ۸٫۷±0.7 | ۰٫۳۷ | ۲۳٫۵±2 | ۶۴±5 | ۱۷۲±13 |
| اوسمیم (Os) | ۵۵۰ | ۲۲٫۵۹ | ۲۴ | ۱٫۱ | ۰٫۰۴۸ |
| بالسا،  چگالی متوسط | ۳٫۸۶ | ۰٫۱۶۳ | ۲۴ | ۱۴۵ | ۸۹۱ |
| فولاد | ۲۰۰ | ۷٫۹±0.15 | ۲۵±0.5 | ۳٫۲±0.1 | ۰٫۴۱±0.02 |
| آلیاژهای تیتانیوم | ۱۱۲٫۵±7.5 | ۴٫۵ | ۲۵±2 | ۵٫۵۵±0.35 | ۱٫۲۳±0.08 |
| بالسا،  چگالی بالا | ۶٫۵۷ | ۰٫۲۶۵ | ۲۵ | ۹۴ | ۳۵۳ |
| فرفورژه | ۲۰۰±10 | ۷٫۷±0.2 | ۲۶±2 | ۳٫۳۵±0.35 | ۰٫۴۴۵±0.055 |
| فلز منیزیم  (Mg) | ۴۵ | ۱٫۷۳۸ | ۲۶ | ۱۵ | ۸٫۶ |
| آلومینیوم | ۶۹ | ۲٫۷ | ۲۶ | ۹٫۵ | ۳٫۵ |
| صنوبر سیتکا خشک | ۱۰٫۴±0.8 | ۰٫۴ | ۲۶±2 | ۶۵±5 | ۱۶۲±12 |
| شیشه و سرامیک ماشینی ماکور | ۶۶٫۹ | ۲٫۵۲ | ۲۶٫۵۵ | ۱۰٫۵۳ | ۸٫۱۴ |
| کوردیریت | ۷۰ | ۲٫۶ | ۲۶٫۹ | ۱۰٫۴ | ۳٫۹۸ |
| شیشه | ۷۰±20 | ۲٫۶±0.2 | ۲۸±10 | ۱۱٫۲±4.8 | ۴٫۴±2.1 |
| مینای دندان (عمدتاً کلسیم  فسفات) | ۸۳ | ۲٫۸ | ۳۰ | ۱۱ | ۳٫۸ |
| فیبر E-Glass | ۸۱ | ۲٫۶۲ | ۳۱ | ۱۲ | ۴٫۵ |
| مولیبدن (Mo) | ۳۲۹ | ۱۰٫۲۸ | ۳۲ | ۳٫۱ | ۰٫۳۰ |
| الیاف بازالت | ۸۹ | ۲٫۷ | ۳۳ | ۱۲ | ۴٫۵ |
| زیرکونیا | ۲۰۷ | ۶٫۰۴ | ۳۴٫۳ | ۵٫۶۷ | ۰٫۹۳۹ |
| کاربید تنگستن (WC) | ۵۵۰±100 | ۱۵٫۸ | ۳۴٫۵±6.5 | ۲٫۲±0.4 | ۰٫۱۳۵±0.025 |
| فیبر S-Glass | ۸۹ | ۲٫۵ | ۳۶ | ۱۴ | ۱۴ |
| فیبر کتان | ۴۵±34 | ۱٫۳۵±0.15 | ۳۶٫۶۵±29.35 | ۳۰±25 | ۲۵±21 |
| گارنت آهن ایتریوم  تک کریستالی (YIG) | ۲۰۰ | ۵٫۱۷ | ۳۹ | ۷٫۵ | ۱٫۴ |
| آلومینیوم (کشش) | ۵۵٫۵ | ۱٫۳ | ۴۲٫۷ | ۳۲٫۸ | ۲۵٫۳ |
| کولار 29   (فقط کششی) | ۷۰٫۵ | ۱٫۴۴ | ۴۹ | ۳۴ | ۲۴ |
| استاتیت L-5 | ۱۳۸ | ۲٫۷۱ | ۵۰٫۹ | ۱۸٫۸ | ۶٫۹۳ |
| مولایت | ۱۵۰ | ۲٫۸ | ۵۳٫۶ | ۱۹٫۱ | ۶٫۸۳ |
| Dyneema SK25 پلی اتیلن  فوق العاده با وزن مولکولی (فقط کششی) | ۵۲ | ۰٫۹۷ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۷ |
| بریلیم،  تخلخل 30٪ | ۷۶ | ۱٫۳ | ۵۸٫۵ | ۴۵ | ۳۴٫۶ |
| کولار 49 (فقط کششی) | ۱۱۲٫۴ | ۱٫۴۴ | ۷۸ | ۵۴ | ۳۸ |
| سیلیکون | ۱۸۵ | ۲٫۳۲۹ | ۷۹ | ۳۴ | ۱۵ |
| الیاف آلومینیوم  (Al2O3) | ۳۰۰ | ۳٫۵۹۵±0.315 | ۸۴±7 | ۸۴±7 | ۶٫۷۶±1.74 |
| سیالون 501 نیترید سیلیکون | ۳۴۰ | ۴٫۰۱ | ۸۴٫۸ | ۲۱٫۱ | ۵٫۲۷ |
| یاقوت کبود | ۴۰۰ | ۳٫۹۷ | ۱۰۱ | ۲۵٫۴ | ۶٫۳۹ |
| آلومینا | ۳۹۳ | ۳٫۸ | ۱۰۳ | ۲۷٫۲ | ۷٫۱۶ |
| پلاستیک تقویت شده با فیبر کربن (الیاف 70:30:  ماتریس، یک طرفه، در امتداد دانه) | ۱۸۱ | ۱٫۶ | ۱۱۳ | ۷۱ | ۴۴ |
| Dyneema SK78/ Honeywell  Spectra 2000 UHMWPE  (فقط کششی) | ۱۲۱±11 | ۰٫۹۷ | ۱۲۵±11 | ۱۲۸±12 | ۱۳۲±12 |
| کاربید سیلیکون  (SiC) | ۴۵۰ | ۳٫۲۱ | ۱۴۰ | ۴۴ | ۱۴ |
| بریلیم (Be) | ۲۸۷ | ۱٫۸۵ | ۱۵۵ | ۸۴ | ۴۵ |
| فیبر بور | ۴۰۰ | ۲٫۵۴ | ۱۵۷ | ۶۲ | ۲۴ |
| الماس (C) | ۱٬۲۲۰ | ۳٫۵۳ | ۳۴۷ | ۹۸ | ۲۸ |
| فیبر کربن Dupont E130 | ۸۹۶ | ۲٫۱۵ | ۴۱۷ | ۱۹۴ | ۹۰ |
سفتی خاص طیف کامل مواد
سفتی ویژه مواد در محدوده 0.9-5.0 g/cm 3 چگالی و 10-1300 سختی GPa